— 712 — 



quella corrispondente a 100% Agì, permetta di dedurre che al 90 % Agi, 

 con probabilità, lo stesso fenomeno si dovrebbe verificare, quantunque in 

 proporzioni minori. 



4. Le sezioni di miscele all' 80 % Ag I , corrispondenti alla concentra- 

 zione della miersite, tanto se provengono dalla parte di fondo, che da quella 

 superiore dei blocchi, hanno colorito giallo-canario, meno pallido delle pre- 

 cedenti, con qualche punto più chiaro, che, a differenza del rimanente del 

 campo, è biri frangente. Lo smistamento verificatosi anche a questa concen- 

 trazione è, però, molto limitato. 



5. Sezioni di miscele al 70 Agi, non mostrano alcun elemento biri- 

 frangente. 



6. Le sezioni a maggiori concentrazioni in Cui, presentano pure com- 

 pleta isotropia ottica, il loro colore va diventando sempre più debole, vol- 

 gendo al grigiastro, coll'aumentare del contenuto in Cui. 



7. Lo ioduro rameoso puro si presenta, come termine limite di queste 

 variazioni di tinta, grigiastro, quasi incoloro, monorifrangente. 



3) Osservazione microscopica del processo di cristallizzazione. 



Non esistendo in questo Istituto che un vecchio microscopio da cristal- 

 lizzazione di Leumann reso inservibile, mi costrussi un fornelletto elettrico 

 che applicai colle modificazioni del caso ad un comune microscopio; il pre- 

 parato veniva in esso introdotto nella parte centrale colla saldatura di una 

 pila termoelettrica di platino e platinorodio ben aderente al punto da esa- 

 minare. Mi fu in tal modo possibile seguire, tanto durante il riscaldamento 

 fino alla fusione, che nel raffreddamento fino a temperatura ordinaria, i feno- 

 meni ottici presentati dai componenti allo stato puro e dalle loro miscele a 

 varie concentrazioni, esattamente dosate. 



È noto che la misura esatta della temperatura posseduta dal preparato 

 microscopico in esame in tali condizioni, non è delle più facili, come la 

 storia stessa di tali determinazioni ampiamente dimostra a spese anche di 

 valenti sperimentatori ; perciò fu mia cura di pormi nelle migliori condizioni 

 compatibili coi mezzi sperimentali di cui potevo disporre, e di graduare la 

 termopila collegata a tutto il sistema, con punti di riferimento fissi e noti: 

 calcolo in tal modo di aver ottenuto dei valori che possiedono un'approssi- 

 mazione di circa a =£ 5°. 



1) Lo ioduro d'argento puro fonde in un liquido che, in istrati sottili 

 e per trasparenza, si presenta di color rosso-sangue ; per raffreddamento pro- 

 gressivo passa, a 555°, con un salto brusco ed evidentissimo, al color rosso- 

 aranciato, quindi, per gradi insensibili, all'aranciato intenso, che va man mano 

 facendosi più chiaro, diventando poi giallo-canario, ed impallidendo in se- 

 guito rapidamente. Se la fusione si effettua col vetrino coprioggetti, non è 

 possibile scorgere tracce di orientazione cristallina nel raffreddamento, se si 



